Die Resultate der Untersuchung. 59 



Das unterste Stammende zeichnet sich, abgesehen von stark unterdrückten 

 Bäumen, immer durch eine lokale Zuwachssteigerung aus, die dahin führen 

 kann, dass selljst eine starke Anscliwellung dortselbst zu bemerken ist. 



Die in den Tafeln 2 — 44 mitgetheilten Jahrringbreiten eignen sich aller- 

 dings nicht dazu, diese Gesetze zu erkennen, weil die Eintheilung der Splinte, 

 Mittelstücke und Kernholzstücke ohne Rücksicht auf die Zahl der Jahresringe 

 erfolgen musste. 



Die mittlere Jahrringsbreite der einzelnen Sektionen entspricht ganz un- 

 gleichen Juhrringszahlen. 



Der Eintluss der Jahrringsbreite auf die Beschaffenheit des Holzes ist ein 

 sehr bedeutungsvoller, aber nach der Holzart durchaus verschiedener. 



Sehen wir zunächst auf die Eiche (Tab. 47), so fällt sofort in die Augen, 

 dass mit zunehmender Ringbreite die Substanzmenge sich vergrössert. 



Bei Hölzern mit 1 — 1.5 mm Ringbreite kommen nur 55.5 gr, bei solchen 

 mit 2.6—3 mm Ringbreite 50.1 gr auf 100 cct. Das Schwinden dagegen ist ein 

 ziemlich gleichmässiges bei schmalen und breiten Ringen, während, wie früher 

 besprochen, zwischen Kern und Splint eine grosse Verscliiedenheit des Schwin- 

 dens besteht. 



Da das Schwinden gleichmässig erfolgt, so bleibt die Differenz in der 

 QuaUtät schmal- und breitringigen Holzes bestehen. Engringiges Eichenholz 

 hat 67.2, breitringiges Holz 72.2 "/o specifisches Trockengewicht. 



Wie der Augenschein lehrt, beruht die vorbesprochene Verschiedenheit 

 darauf, dass die vorzugsweise aus gi'ossen , weitlumigen Gefässen bestehende 

 Frühjahrszone jedes Ringes einen um so gi-össeren Antheil an dem ganzen 

 Jahresringe nimmt, je schmaler derselbe ist. 



Sehr engringiges Eichenholz erscheint fast gleichmässig siebartig durcli- 

 löchert, breitringiges Holz dagegen ist ausserhalb des Porenkreises durch eine 

 feste substanzreiche Schicht ausgezeichnet, die grossentheils aus sehr dickwan- 

 digen englumigen Sklerenchymfasern besteht. Je breiter der Jahrring, um so 

 mehr prävalirt in ihm der feste Bestandtheil desselben. Die dünnwandigen 

 Tracheiden und das Holzparenchym befinden sich meiir in der Nähe der Ge- 

 fässe und daher kommt es, dass engringiges Holz nur sehr geringe Mengen 

 der festen Sklerenchymfasern besitzen. 



Auch bei der Rothbuche nimmt die Substanz mit der Jahn-ingbreite zu. 

 Bei Jahresringen von 0.5 — 1 mm enthalten 100 cct Splint 57.6 gr, bei Holz von 

 durchschnittlich 2.6 — 3.0 mm Ringbreite dagegen 62.4 gr. Dass das Kernholz 

 durchschnittlich leichter ist, als das Sphntholz und zwar wegen des fehlenden 

 Stärkemehlgehaltes, wurde bereits oben hervorgehoben. Das Schwinden des 

 Splintes und Kernes ist wie bei der Eiche unabhängig von der Jahrringbreite. 



